104 iR: LAVOGT, M.-N. Kl. 
a) mineralogischen Charakter, was sich durch Farbe und Glanz 
kundgibt, 
b) Größe, 
c) Form. 
Die Kupferrohsteine mit ca. 25—40 %, Kupfer (cfr. die obigen Ana- 
lysen Nr. 7, 9, 10) zeigen u. d. M.M. zwei mineralogische Sulfidbestandteile, 
einerseits FeS, u. d. M.M. mit einem intensiven gelben Glanz, identisch 
mit demjenigen von umgeschmolzenem reinen FeS, und andrerseits eine 
Verbindung CwS.nFeS (siehe S. 20), mit einer charakteristischen bläulich- 
grauen Farbe!. Die beiden Bestandteile ergeben dabei eine charakteristische 
Zusammenwachsung. — Dieselben Kennzeichen wiederholen sich bei den 
von den Schlacken eingeschlossenen Steinpartikelchen — In den an Kupfer 
ganz armen Rohsteinen, wie z. B. dem Rohstein I von Kongsberg (siehe 
Analyse Nr. 1), ist freilich die kupferhaltige Verbindung nur sehr spärlich 
vertreten; dagegen erscheint hier metallisches, aus dem hauptsächlich aus 
FeS nebst etwas Fe bestehenden Schmelzgemisch auskrystallisiertes Eisen 
(siehe S. 21— 26), das u. d. M.M. leicht zu erkennen ist, und zwar auch in 
den beigemengten Steinkügelchen (siehe Fig. 40). 
Dieselben sind in der Regel einigermaßen groß, mit Durchmesser 
gern mindestens o.5 mm., ausnahmsweise jedoch auch etwas darunter. — 
Die Steinpartikelchen sind dabei ziemlich unregelmäßig zerstreut. So mag 
man in Rohschlacken mit o.5— 0.6 %, Kupfer, entsprechend ca. 1.5—2 1/5 
Steinpartikelchen, in Polierschliffen bisweilen mehrere nahe aneinander auf 
tretende Steinpartikelchen wahrnehmen, wáhrend man an anderen Stellen 
desselben Polierschliffes vergebens nach solchen suchen kann?. 
Im Gegensatz hierzu steht das anfänglich aufgelóste und später aus- 
geschiedene Eisensulfid, das in winzig kleinen, regelmäßig verteilten Kü- 
gelchen erscheint. Dieses Eisensulfid — u. d. M.M. mit dem charakteristischen 
gelben Glanz — errreicht nur selten eine Größe von mehr als 0.01— 0.02 mm., 
und meist handelt es sich um viel geringere Dimensionen. Schon die ver- 
schiedene Größe genügt somit in der Regel — oder beinahe durchgängig 
— zur Identifizierung der beiden sulfidischen Bestandteile (einerseits me- 
chanisch beigemengt und andrerseits anfänglich chemisch aufgelöst). 
Dabei hebe ich besonders hervor, daß ich — wiederholt und mit 
Anwendung von langer Zeit — in einer ganzen Reihe von Polierschliffen von 
1 Dabei führen sie in der Regel auch etwas sekundär gebildetes gediegenes Kupfer, 
siehe S. 27. 
2 Die mikroskopische Untersuchung leistet somit einen sehr ungenügenden Dienst zu 
einer quantitativen Bestimmung der Steinkügelchen. Und in den Dünnschliffen der 
Schlacken springen die Steinkügelchen beim Schleifen häufig heraus. 
